( 74o ) 



MINÉRALOGIE. — Sur l' isomorphisme optique des feldspaths. 

 Note de M. Fii. Walleuant, présentée par M. Fouqué. 



« Depuis que Tschermack a montré que la composition chimique des 

 feldspaths s'exprimait très simplement au moyen des formules de l'anor- 

 thite et de l'albite, on a beaucoup discuté sur la question de savoir si ces 

 feldspaths étaient des mélanges isomorphes. En France, par exemple, 

 Mallard (') montrait que les valeurs déterminées expérimentalement, 

 pour les angles d'extinction sur les faces g' et/?, concordaient à peu près 

 avec les nombres donnés par une formule, établie en supposant l'isomor- 

 phisme des feldspaths. D'autre part, M. Michel-Lévy ("), dans ses recher- 

 ches sur l'éclairement commun des zones d'un cristal, arrivait à cette 

 conclusion opposée : « La loi de Tschermack ne s'applique pas rigoureuse- 

 » ment au point de vue optique ». En présence de ces résultats contradic- 

 toires, il était intéressant de reprendre la question dans son ensemble, et 

 de profiter des déterminations que vient de publier M. Fouqué, pour voir 

 si oui^ou non les feldspaths sont isomorphes au point de vue optique. J'ai 

 donc établi les formules donnant toutes les constantes optiques d'un 

 feldspath en fonction de celles de l'anorlhite et de l'albite, et comparé les 

 résultatsjnumériques qu'elles fournissent avec ceux donnés par M. Fouqué. 

 Mais la conclusion à tirer de cette comparaison ne peut être formulée 

 qu'avec circonspection; par suite des difficultés d'observation, toutes les 

 déterminations ne sont pas également précises, et il est souvent impossible 

 de décider si les divergences constatées entre les résultats de l'observation 

 et ceux du calcul tiennent à l'inexactitude de la loi ayant présidé à l'éta- 

 blissement des formules ou aux erreurs d'observation. 



)) Une formule cependant permet de trancher la question : c'est celle 

 donnant l'angle des axes optiques du mélange en fonction des angles des 

 axes optiques des composants et de la proportion de ceux-ci entrant dans 

 le mélange. Cette formule montre, en effet, qu'il n'existe qu'un mélange 

 possédant des axes optiques à go° l'un de l'autre, à moins que les axes 

 d'élasticité ne se substituent les uns aux autres; ce qui ne peut avoir lieu 

 que si ces axes deviennent égaux, autrement dit s'il y a des mélanges uni- 



(') Bulletin de la Société minéralogique, t. IV. 

 (-) Comptes rendus, t. CXXI. 



